— 151 — 



Come si vede, passando dai 280°,7 ai 270°,5, arrivando così sino ad 1° sotto 

 la temperatura di fusione, il volume del bismuto è andato continuamente dimi- 

 nuendo. A 269°,6 si ha l'indizio di un aumento di volume, ma non si riesce 

 ad ottenere costanza nella pesata. Il volume mostra di crescere lentissima- 

 mente e di continuo per un'ora, durante la quale mantengo costante la 

 temperatura. Visto che il consolidamento procede con troppa lentezza, provoco 

 un abbassamento lino ai 267°,2; l'aumento di volume si manifesta più rapido, 

 ma null'ostante si richiede ancora l h e 15 m prima di poter ottenere l'equi- 

 librio nella bilancia e quindi prima che il metallo abbia subito il completo 

 cambiamento di stato. 



iì Se si costruisce una curva con proporzioni piuttosto esagerate, rappre- 

 sentando il grado (ascisse) con 5 mm. (il termometro impiegato ha la lun- 

 ghezza del grado di 0,6 mm.) e rappresentando la quarta cifra decimale dei 



volumi con 0,1 mm., in modo dunque da tener conto di circa jjqqqq del 



volume totale, fra 280,7 e 272° si ottiene una linea retta, molto inclinata 

 rispetto l'asse delle ascisse. Fra 272 e 270°, 5, cioè a un grado al di sotto 

 della temperatura di fusione, l'inclinazione aumenta, La curva mostra a evi- 

 denza che tenendo conto anche di - — ^— - del volume, non si manifesta 



100000 ' 



alcun minimo fra % e 281°. 



« Anche col tubo 2 ho voluto ottenere la solidificazione del bismuto 

 nell'apparecchio; ma per abbreviare la serie di misure, tanto più che a me 

 importa solo stabilire la variazione di volume vicino al punto di fusione, ho 

 incominciato le misure a 273°,5. 



« Anche qui finché il metallo è liquido, coli' abbassarsi della temperatura 

 si osserva diminuzione di volume. La solidificazione incomincia a 270°. A questa 

 temperatura lascio l'apparecchio per l h e 50 m , ma l'aumento di volume con- 

 tinua sempre. Per non prolungare indefinitamente la durata della osserva- 

 zione abbasso la temperatura sino a 267°,2, e dopo 30 m durante i quali sor- 

 veglio sempre l'andamento della bilancia, constato la completa solidificazione 

 del bismuto. 



« Coi tubi 3 e 4 mi sono limitato a studiare il volume del metallo ad 

 altre poche temperature, per aumentare il numero dei dati. 



« Per tutti i tubi si osserva che abbassandosi la temperatura, il volume 

 del bismuto continua a diminuire fino alla temperatura di fusione e anche 

 un po' al di sotto di essa : dunque non si manifesta un massimo di densità 

 del bismuto fuso. 



« Ecco ora in qual modo pongo a confronto i risultati ottenuti coi vari 

 tubi. Per ognuno di essi traccio la curva dei volumi, rappresentando, come 

 sopra, il grado con 5 mm., e la quarta cifra significativa dei volumi invece 

 con 2 mm. ; determino per ogni tubo il valore Y- del volume a t° e quindi 



